1904- No. I. SCHMELZP.-ERNIED, DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 17 



Falle sehr scharf ablesen, nämlich bei 1200° oder 1195 à 1200° (höher 

 als 1190°, dagegen niedriger als 1205°). — Die Temperatur der Lötstelle 

 wurde im Augenblick des Tnflexionspunkts nicht nur durch den Erstar- 

 rungspunkt des nächst umgebenden, krystallisierenden Minerals, sondern 

 auch — der Wärmeleitung des Pyrometerrohrs mit dem eisernen Schütz- 

 rohr wegen — durch die etwas niedrigere Temperatur der oberen, schon 

 erstarrten und etwas unterhalb des Schmelzpunktes abgekühlten Mineral- 

 zonen bestimmt; d: der Erstarrungspunkt ist ein klein wenig höher als 

 die im Augenblicke des Inflexionspunkts beobachtete Temperatur der 

 Lötstelle. Der L^nterschied muss doch ganz unwesentlich sein: der 

 untere Teil des eisernen Schützrohrs war zugeschlossen; man bekommt 

 somit hier pr. cm. Höhe des Pyrometerrohrs eine viel beträchtlichere 

 Wärmezufuhr als in den höheren Teilen des Pyrometers. Dazu kommt, 

 dass die Lötstelle sich am nächsten dem zum Schluss krystallisierenden 

 und weiter entfernt von dem etwas unterhalb des Schmelzpunktes abge- 

 kühlten Mineral befand. — Ich schätze den Unterschied zwischen dem 

 Schmelzpunkt und der beobachteten Temperatur am Inilexionspunkte der 

 Kurve auf 25°, was doch vielleicht eher zu hoch als zu niedrig sein 

 dürfte, uhd führe als den Schmelzpunkt auf: Inflexionspunkt 1200° plus 

 Korrektion 25^ = 1225°. 



Dieselbe Korrektion benutzte ich auch bei den anderen Versuchen, 

 die unter ziemlich genau denselben Bedingungen ausgeführt wurden. Ein 

 kleiner Fehler hat für unsere Untersuchung beinahe keine Bedeutung, 

 indem der Fehler überall ziemlich genau derselbe sein wird.i 



— Das erkaltete Produkt ist krystallin und besteht aus Augit 

 (Diopsid) in bis 3—4 cm. (30—40 mm.) langen, skelettförmig aufge- 

 bauten Krystallen ; auch die Zwischenmasse zwischen den Krystall- 

 skeletten ist als Augit, in derselben optischen Orientierung, auskr}'- 

 stallisiert, mit einem Rest von höchstens 1/2 ^/o Glas. — In der 

 Schlackenmasse finden sich mehrere, zum Teil selbst ganz grosse 

 Drusenräume. 



' Auf diese Korrektion nahm ich in Teil I (S. 45, 141) wie auch in den vorläufigen 

 Mitteilungen keine Rücksicht; deswegen wurden da die Schmelzpunkte 25° niedriger 

 als hier angegeben. — In meinem auf dem Chemiker-Kongress in Berlin Juni 1903, ehe 

 Do el lers Untersuchung No. 3 über die Schmelzpunkte in meine Hände gelangte, 

 gehaltenen Vortrag, setzte ich, auf Grundlage von Doc Iters Untersuchung No. i und 

 2, den Schmelzpunkt des Diopsids auf 1170°; auf Grundlage von Doelters Unter- 

 suchung No. 3 (s. oben S. 7) und meiner eigenen Bestimmung gehe ich hier von 

 1225° aus. 



Vi(L-Selak. Skrifter. M.-N. KL 1904. No. L 2 



